388 MÉMOIRES 
qu'il en fit, c'était de l'oxyde ferrique (Fe ?0*) sensiblement pur, 
contenant seulement de faibles proportions de phosphate ferri- 
que et quelques traces d’ammoniaque. Tel n’est pas le résultat 
de mes recherches. En effet, le métal altéré que j'ai recueilli 
possède tous les caractères physiques des oxydes magnétiques 
naturels, et particulièrement de l'oxyde de Taberg. Il est noir, 
doué d’un éclat métallique ; sa dureté est très-grande, car il a 
résisté à l’action de la scie en acier, ronde et mue avec une 
très-grande vitesse. IL est aussi très-cassant ; sa structure est 
schisteuse ; elle est certainement le résultat du mode de for- 
malion. 
J'ai pris avec le plus grand soin la densité de deux échantil- 
lons différents. J'ai trouvé que pour l'un elle est de #,45, pour 
l’autre 3,88. Ce dernier nombre diffère peu de 3,75, nombre 
qui, d’après mes expériences , doit représenter la densité d’un 
morceau d'oxyde magnétique de Taberg que je dois à l’obli- 
geance de M. Leymerie , notre savant confrère. Enfin il possède 
une polarité magnétique très-prononcée. Les expériences sui- 
vantes prouvent incontestablement que cette polarité magnéti- 
tique ne peut pas être attribuée à la présence d'une certaine 
quantité de fer resté inaltéré et incorporé au métal altéré. 
On a réduit en poudre très-fine 40 grammes environ de ce 
métal altéré. Ensuite, au moyen d’un aimant plongé dans la 
masse en poudre, retiré et débarrassé des parcelles qu'il avait 
entraînées , cette masse a été partagée en deux parties. L'une 
d'elles a été traitée par l'acide sulfurique convenablement 
étendu d’eau dans un ballon de verre muni d’un tube abduc- 
teur plongeant dans l’eau. A froid et à chaud, il n’y a pas eu 
dégagement de la plus petite quantité d'hydrogène. Il en a été 
de même pour l’autre portion traitée par l'acide chlorhydique. 
Enfin le métal altéré se dissout dans cet acide. La dissolution 
versée dans l’ammoniaque donne un précipité qui est magnéti- 
que sans polarité. J'indiquerai dans un instant par quel procédé 
je suis parvenu à constater cette absence de pôles magnétiques 
permanents. 
De tous ces résultats d'expériences il faut conclure que le 
